- 188 — 



Resultate dieser Versuche, die gleichfalls bereits im Bull. soc. miner. Fr. 

 1880. IV. pag. 34 sqq. mitgetheilt wurden, sind etwa die folgenden: Die 

 Schmelzpunkte der meisten gesteinsbildenden Silikate liegen wenig aus- 

 einander zwischen dem Schmelzpunkte des Kupfers und des Stahles (etwa 

 3 und 5 der KoBELL'schen Skala); — das sp. G. der Silikate nach dem 

 Schmelzen, also in Glasform, ist stets niedriger, als vorher, also im kry- 

 stallisirten Zustande, und zwar findet bei dem Schmelzen ziemlich constant 

 eine Ausdehnung um 0,1 des ursprünglichen Volums statt, was aus fol- 

 gender Tabelle ersichtlich , worin d = sp. G. im krystallisirten Zustande 

 d' = sp. G. nach dem Schmelzen bedeutet: 





Q 



AI 



d 





2.6061 



2.3621 



0.908 



*Labradorit (Küste Labrador) . . . 



2.6894 



2.5255 



0.939 



Labradorit „ „ ... 



2.7333 



2.5673 



0.939 



Oligoklas (Marmagne, Saöne-et-Loire) . 



2.6141 



2.1765 



0.833 



Albit (Pfitsch) 



2.5253 



2.2754 



0.901 





2.5393 



2.3069 



0.908 





2.5883 



2.3073 



0.891 



* „ (St. Gotthard) 



2.5610 



2.3512 



0.918 





2.5522 



2.3551 



0.928 





3.7840 



3.0515 



0.806 





3.0719 



2,2405 



0.729 





3.2159 



2.8256 



0.879 





3.2667 



2.8035 



0.858 





3.3813 



2.8571 



0.845 



Die mit * versehenen Angaben rühren von Ch. Sainte-Claire Deville 

 (C. R. XL. 769. 1855) her. 



Um in einem mikroskopischen Mineralpulver Magnetit zu erkennen, 

 streut Thoulet dasselbe auf ein sehr dünnes Deckgläschen und nähert 

 demselben dann bei mikroskopischer Beobachtung von unten her einen 

 Magneten; zur Entfernung solcher magnetischer Körnchen u. d. M. bedient 

 man sich einer stark magnetisch gemachten Nadel, mit der man die Körn- 

 chen auszieht. Auf diese Weise wurde aus dem Pulver von Chromit, wel- 

 ches aus einem Gemenge undurchsichtiger und durchsichtiger Körnchen 

 bestand, der opake Magnetit entfernt; der durchsichtige Chromit wurde 

 nicht von dem Magneten angezogen. 



In dem Schlusskapitel wird eine Construction beschrieben, die Verf. 

 ein Microscope ä distance nennt und welche es ermöglichen soll, die Ope- 

 rationen bei mikrochemischen Processen ohne Gefahr für das Instrument 

 vorzunehmen. Ein sich oben stark verjüngender Glascylinder von etwa 

 0.04 m Höhe ist von drei Löchern durchbohrt, durch welche 2 Zu- resp* 

 Abführ-Röhren und ein Thermometer luftdicht in denselben eintreten; das 

 obere verjüngte Ende wird mit einer Glasplatte verschlossen, als welche 

 z. B. das Objectglas mit dem zu untersuchenden Präparat dienen kann. 

 Soll nun ein bestimmter Punkt des Präparats behandelt werden, so ver- 



